l532 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



favorables. Nos résultats ont confirmé les conclusions de Linck : la loi de macle est 

 probablement celle de la fluorine, mais le plan d'accolemenl est un plan a". 11 ne se 

 produit pas de macles par recuit après déformation. 



Dans le ferp, nous n'avons obtenu ni macles mécaniques, ni macles par recuit après 

 déformation." 



Dans le fer y, comme dans le cuivre et ses alliages, le recuit après déformation donne 

 très facilement des macles. Pour en déterminer la loi, à défaut de cristaux isolés, on 

 fait une coupe au hasard sur un échantillon à gros grains et, sur cette couj)e préala- 

 blement polie, on cherche, en s'aidant des lignes de translation et des figures de pres- 

 sion, un grain maclé de diamètre suffisant qui présente approximativement une face/». 

 A travers ce grain, on fait passer une coupe è' et Ton rectifie la taille, s'il y a lieu. La 

 macle est celle de la fluorine, avec a' pour pian de macle et plan d'accolemenl. On 

 obtient mécaniquement la même macle, pourvu que la déformation soit poussée assez 

 loin : la macle mécanique paraît donc être ici la limite de la translation dite simple, 

 qui ne laisse pas de traces reconnaissables après repolissage. 



Finalement, les caractères cristallographiques di.stinctifs des trois variétés 

 du fer se résument dans le Tableau suivant : 



a. fl. Y- 



Translation parallèle à a', difficile absence «', facile 



Lignes courbes dominantes exclusives absence 



Macles l plan de macle rt' , «' 



\ al^sonce 



mécaniques \ plan d'accolement. . . a" «' 



Macles ( plan de macle , , «' 



\ '■ , .. , absence absence 



par recuit ( plan d accolemenl. . . a' 



Comme terme de compai'aison, nous avons fait aussi des expériences sur 

 le nickel. 



Entre les deux états allotropiques de ce métal, nous n'avons pas trouvé 

 de différences cristallographiques. Si l'on pratique des déformations sur 

 un échantillon poli, d'abord à une température supérieure à celle de la dis- 

 parition du magnétisme, [}uis, sans rien effacer, à la température ordinaire, 

 on voit que les secondes déforn)ations continuent simplement les premières. 

 Dans les deux cas, la translation est parallèle à a'. Le nickel ^ correspond 

 donc au fer y et le nickel a au fera, à cela près que la déformation par 

 translation y est fondamentale et non accessoire. 



